534 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



Abandonné sous une charge nulle, un fil ayant atteint 

 son équilibre sous 60 kg tend à se raccourcir et à 

 revenir vers sa valeur initiale. Donc, au moins dans les 

 conditions où nous avons opéré, les déformations sont 

 en grande partie de nature passagère. Des détermina- 

 tions répétées pourront seules nous montrer si une par- 

 tie de la déformation est de nature permanente. Si tel 

 était le cas, on pourrait attribuer ce changement dura- 

 ble soit à refïacement de petites courbures qui auraient 

 été imprimées au fil dans les manipulations de son ajus- 

 tage, soit à l'écrouissage par traction des portions peu 

 étendues fortement chaufïées pour le soudage des 

 réglettes. 



La conclusion pratique à laquelle conduisent ces 

 expériences est qu'un fil de bonne qualité, soumis pen- 

 dant un temps prolongé à une charge de 60 kg 

 n'éprouve pas de déformations dangereuses, suscepti- 

 bles de justifier la crainte de le voir s'allonger indéfini- 

 ment, ou de se rompre sous la charge. Et comme, 

 d'autre part, cette tension exagérée peut avoir pour 

 effet d'annuler l'action ultérieure d'efîorts normaux 

 répétés, ou d'efforts que le fil pourrait accidentellement 

 subir par une fausse manœuvre, on pourra juger utile de 

 soumettre les fils neufs à cette charge maxima. Si un 

 fil présentait quelque défaut caché, il céderait proba- 

 blement sous la charge, ou serait tellement déformé 

 qu'il s'éliminerait de lui-même avant le commencement 

 des mesures. Si, au contraire, la charge a été bien sup- 

 portée, le fil pourra être considéré comme bon ; toute- 

 fois, sa détermination définitive ne pourra être faite 

 que quelques semaines après l'épreuve à la traction, 

 de manière à ce que la partie passagère de la déforma- 

 tion ait eu le temps de disparaître. 



